아래 표 1 의 합금 조성 을 가지 는 재료 를 잉곳 ( ingot ) 으로 주조 후 1 , 200 ℃ 에서 균질 화 열처리 하 고 , 980 ℃ 에서 820 ℃ 까지 온도 를 내려가 며 최종 두께 14 ㎜ 로 열간 압연 한 후 2 . 5 ℃/ s 의 속도 로 냉각 하 였 다 . 표 2 는 상술 한 제조 과정 에 따라 제조 된 선재 의 C 단면 저온 조직 면적 분 율 , 경도 , 인장 강도 , 탈탄 층 의 두께 에 대한 측정 결과 를 나타낸 표 이 다 . 표 2 에서 저온 조직 면적 분 율 ( %) 은 선재 의 C 단면 상 의 저온 조직 의 면적 분 율 을 의미 한다 .